( 53o ) 



Deuxième alliage. 



Trouve. Calculé . 



6 équivalents de fer 81,42 81, 16 



1 » de potassium t8,58 18,84 



100,00 100,00 



» Quels que soient les multiples égaux de ces diffère rites proportions que 

 MM. C. Calvert et R. Johnson aient employés pour produire ces alliages, ils 

 ont toujours obtenu des alliages de l'équivalent /iFe -f- K pour le premier. 

 6Fe -t- R pour le deuxième. 



» Ces alliages ont été produits dans l'intention de résoudre un des grands 

 problèmes chimiques et industriels du jour, savoir celui de rendre le fer 

 moins oxydable sous l'influence de l'humidité ; car MM. Calvert et Johnson 

 pensent qu'on ne pourra jamais découvrir un enduit qui puisse résister à 

 la constante friction de l'eau, comme cela a lieu contre les parois des na- 

 vires en fer. 



» Toutefois, les alliages qu'ils ont obtenus sont tous oxydables, à l'excep- 

 tion d'un seul, quoique quelques-uns d'entre eux contiennent jusqu'à 25 

 pour 100 de potassium, le métal le plus électropositif, et, par conséquent, 

 celui qui semble le plus propre à maintenir le fer dans l'état électrochi- 

 mique où il serait le moins susceptible de se combiner à l'oxygène. 



» Les alliages de fer et de potassium sont aussi remarquables par leur 

 grande dureté. 



» MM. C. Calvert et R. Johnson ont également, obtenu deux nouveaux 

 alliages de fer et d'aluminium. 



Premier alliage. 



Trouvé. Calculé. 



1 équivalent d'aluminium 12,00 11, 11 



4 >■ de fer 88,00 88,89 



1 00 , 00 1 00 , 00 



Deuxième alliage. 



Trouvv Calculé. 



2 équivalents d'aluminium 24,55 25, 00 



3 » de fer 75,45 75,00 



100,00 100,0 



» Ces alliages ont été produits en employant les équivalents de chlorure 

 d'aluminium, de calcium et de fer conformément à la réaction chimique. 

 Le deuxième présente la propriété remarquable de ne point s'oxyder à l'hu- 



